( gjo ) 



CHIMIP. INDUSTRIELLE. — Dosage des iiicuils et des sarciiils dans le plâtre de 

 Paris des fours culées. Note de M. L. Pékin, présentée par M. Haller. 



« T.e plâtre He construction, dit plâtre de Paris, est un mélange : i° de 

 gypse resté à l'état naturel SO^Ca, 211=' O par insuffisance de l'action ca- 

 lorifique dans certaines piirties du four; 2° de gypse ayant, au contraire, 

 perdu ses deux molécules d'eau de cristallisation par l'action d'un excès de 

 température; 3" de gypse aux degrés de déshydratation intermédiaire, que 

 j'appellerai wza/j'eVv active; 4° de matières hétérogènes SiO", CaO, MgO, 

 Fe'-0' + Al^O' qui, sauf peut-être la chaux, jouent d'une façon absolue le 

 rôle d'inertes, au même titre que les incuits et les surcuits. 



» Oii a établi, d'autre part, que les résistances du plâtre, à l'arrache- 

 ment, à la flexion ou à l'écrasement, sont inversement proportionnelles 

 aux quantités des inertes que ce plâtre renferme. 



» Il V a donc intérêt à connaître, dans tous plâtres à bâtir, la teneur de 

 ces diliérents inertes. Les matières hétérogènes sont dosées par les pro- 

 cédés ordinaires de l'analyse; les incuits et les surcuits le seront par la 

 méthode qui fait l'objet de cette Note. 



» Soit donc un plâtre de Paris formé des éléments SiO-, CaO, MgO, Fe^O^H- Al'O', 

 mélangés à SO'Ca, 2H'- O (iiicuits), SO*Ca, /; H-0(/i < 2 ) (matière active), SO'Ca 

 (surcuits). 



» Pour la simplicité, j'appelle dans les équations suivantes : 



Matière active, le corps SO*Ca, «H^O ca])able de faire prise avec l'eau; 



H^O l'eau qui se combine avec SOMJa, «H'-O pour reconstituer le gypse; 



11 = l'eau (2H-O) (les incuits; 



S la somme des divers éléments SiO-, CaO .... — avec la partie so- 

 lide SO*Ca des incuits, plus SO'Ca des surcuits. 



» Porphyriser au mortier d'agate le plâtre à analyser, puis le porter à l'éluve à 60° 

 pendant deux heures. Le laisser ensuite refroidir dans le dessiccateur. 



» Quand il est froid, en mettre environ Ss"' dans une capsule de porcelaine ou de 

 platine. Le poids de réchantillon prélevé est donné par les équations : 



(i) Tare =; capsule -H P, 



(2) Tare = capsule -H échaulillon -t- P', 



d'où 



Echantillon = P — P'. 



